## KINERJA BETON MENGANDUNG AGREGAT KASAR DAUR ULANG LIMBAH BONGKAHAN BETON
Syahrul 1
1 Teknik Sipil, Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda Email : syahrulsipil@rocketmail.com

## ABSTRACT
Concrete  waste  generated  from  construction  and  demolition  is  a  major  problem  generated  in  large quantities. The use of waste concrete as a substitute for conventional aggregate materials is a way to reduce  waste  generated  from  construction  and  sample  testing  and  reduce  exploration  of  natural materials,  which  have  an  impact  on  the  environment  and  damage  natural.  Waste  concrete  can  be recycled and can be used for various purposes. The use of coarse aggregate ranges from 70 to 80% in concrete mixes so the reuse of recycled concrete coarse aggregate has been widely reported, but few studies have focused on recycling and extracting value from concrete grains. The laboratory test method used  several  parameters  to  determine  the  physical  properties  of  the  concrete  mixture  and  the characteristics of the compressive strength of cube concrete 150 mm x 150 mm x 150 mm with a sample size of 12 samples for 0%, and 12 samples for 100% recycled aggregate. The compressive strength of concrete  was reviewed 3 and 28 days after treatment according to SNI. The compressive strength of recycled concrete aggregates increased by 11.54% at the age of 3 days and decreased by 27.64% at the age of 28 days.
Keywords: Concrete waste, Natural Aggregate, Characteristics, Strength

## ABSTRAK
Limbah  beton  yang  dihasilkan  dari  konstruksi  dan  pembongkaran  merupakan  masalah  utama  yang dihasilkan  dalam  jumlah  besar,  penggunaan  limbah  beton  sebagai  pengganti  bahan  agregat konvensional  adalah  cara  untuk  mengurangi  limbah  yang  dihasilkan  dari  konstruksi  dan  pengujian sampel  dan  mengurangi  eksplorasi  bahan  alam,  yang  memiliki  berdampak  pada  lingkungan  dan merusak  alam.  Limbah  beton  dapat  didaur  ulang  dan  dapat  digunakan  untuk  berbagai  keperluan. Penggunaan agregat kasar berkisar antara 70 hingga 80% dalam campuran beton sehingga penggunaan kembali agregat kasar beton daur ulang telah banyak dilaporkan, tetapi hanya  sedikit penelitian yang berfokus pada daur ulang dan ekstraksi nilai dari butiran beton. Metode uji laboratorium yang digunakan dengan beberapa parameter untuk mengetahui sifat fisik campuran beton dan karakteristik kuat tekan beton kubus 150 mm x 150 mm x 150 mm dengan ukuran sampel 12 sampel untuk 0%, dan 12 sampel untuk 100 % agregat daur ulang. Kuat tekan beton ditinjau pada 3 dan 28 hari setelah perawatan sesuai SNI. Kuat tekan agregat beton daur ulang meningkat sebesar 11,54% pada umur 3 hari dan menurun sebesar 27,64% pada umur 28 hari.
Kata kunci : Limbah beton, Agregat alami, Karakteristik, Kekuatan tekan

## 1. PENDAHULUAN
Beton  adalah  salah  satu  bahan  bangunan  paling  umum  di  dunia  dan  sesuai  dengan  pergeseran  dunia  ke  ekonomi sirkular, ada kebutuhan peningkatan penggunaan kembali dan daur ulang beton (Eckbo et al , 2022). Limbah beton yang dihasilkan dari konstruksi dan pembongkaran merupakan masalah utama karena diproduksi dalam jumlah yang sangat besar. Saat ini sebagian besar didaur ulang karena biasanya dihancurkan dan disortir berdasarkan ukuran, untuk menghasilkan agregat beton daur ulang bermutu rendah (Ding et al , 2022).
Daur ulang beton  memainkan peran kunci dalam peta jalan keberlanjutan, baik  untuk  meningkatkan  keberlanjutan sektor  konstruksi,  dan  mengurangi  dampak  yang  terkait  dengan  eksploitasi  sumber  daya  alam  yang  belum  pernah terjadi sebelumnya, seperti kerikil dan pasir, di antara mineral lainnya (Zaccardi et al , 2022). Selain itu, peraturan dan peraturan  dumping  yang  ketat  bertujuan  untuk  memperkuat  upaya  dan  komitmen  industri  untuk  meningkatkan
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999
Vol. 6 No. 1, September 2022 34-42
pemanfaatan  kembali  atau  tingkat  daur  ulang  limbah  mereka  untuk  menanggapi  tujuan  nol  limbah.  Praktek penimbunan, bukanlah alternatif terbaik dan tidak dianjurkan di dunia di mana konsep-konsep yang muncul seperti ekonomi sirkular, peningkatan kelestarian lingkungan ditekankan untuk mencapai tujuan tanpa limbah (Sithole et al . 2022).
Beton paling sering digunakan dalam konstruksi bangunan dan jalan. Campuran beton tradisional terdiri dari empat unsur, yaitu air, semen, agregat halus (FA), dan agregat kasar (CA) (Meena et al , 2022). Agregat alami yang digunakan untuk  membuat  beton,  kira-kira  70%-80%  volume  (Tangaramvong et  al ,  2021).  Karena  volume  beton  yang  besar membutuhkan agregat kasar dan halus dalam jumlah besar, pemanfaatan bahan limbah dalam beton dapat membantu melestarikan  sumber  daya  alam  sambil  menawarkan  solusi  yang  lebih  berkelanjutan  untuk  masalah  pembuangan limbah (Bamigboye et al , 2022).
Faktanya, seperti yang diharapkan dari sifat  agregat kasar daur ulang (terutama sifat kasar dan sudut dari agregat), hasil kemampuan kerja biasanya lebih rendah daripada ketika hanya agregat alami yang digunakan dan jika tindakan yang tepat tidak diambil untuk  mengatasi situasi ini, beton biasanya  memiliki kekuatan dan daya tahan  yang lebih rendah jika dibandingkan dengan beton yang diproduksi dengan agregat alami. Bahkan, kebutuhan hidrasi yang lebih tinggi dari beton ini menyebabkan peningkatan rasio w/c, dan akibatnya, kualitas beton akan lebih rendah (Miraldo et al , 2021).
Secara khusus, sifat-sifat agregat kasar daur ulang meliputi kemampuan kerja beton segar, sifat fisik dan kimia (yaitu densitas, kedalaman karbonasi, dan penetrasi ion klorida), sifat mekanik (yaitu kuat tekan, lentur, dan kuat tarik belah serta  modulus  elastisitas),  dan  panjang-  kinerja  jangka  (yaitu  ketahanan  pembekuan-pencairan,  ketahanan  reaksi alkali-silika, mulur, dan susut kering) (Wang et al , 2021). Kinerja beton yang mengandung agregat limbah konstruksi telah  dipelajari  secara  luas  sejak  lama.  Beton  yang  mengandung  agregat  limbah  memiliki  workabilitas  yang  lebih rendah dari beton normal karena kemampuan penyerapan air yang tinggi dan angularitas permukaan (Khatab et al , 2021).
Penelitian tentang kinerja beton menggunakan agregat kasar dari limbah bongkahan beton, dengan persentase 0, dan 100%, kekuatan tekan 28 hari beton penggunaan agregat kasar limbah bongkahan beton menurun 27,64 % terhadap kekuatan tekan beton dengan material alami. Dalam makalah ini, kami menganalisis kinerja beton dengan penggunaan agregat  kasar  daur  ulang  bongkahan  beton  dan  membandingkan  kekuatan  tekan  beton  agregat  kasar  alami  dengan tinjauan kuat tekan 3 dan 28 hari.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA
Sebagian  besar  infrastruktur  di  dunia  dibangun  dengan  beton.  Karena  interaksi  yang  kompleks  antara  beton  dan lingkungan dan tidak adanya perawatan yang tepat waktu, banyak struktur beton dalam keadaan rusak. Ketika struktur beton dihancurkan atau direnovasi, daur ulang beton adalah metode yang semakin umum untuk memanfaatkan puing- puing.  Selanjutnya,  daur  ulang  beton  memberikan  pendekatan  untuk  menjaga  pembangunan  berkelanjutan  dalam struktur beton. Ada beberapa sumber agregat beton daur ulang. Sumber yang paling umum adalah beton dari Limbah Konstruksi dan Pembongkaran (C&DW) (Nedeljkovic et al , 2021).

## Agregat beton daur ulang
Beton adalah bahan komposit yang terdiri dari semen, agregat alam (kasar dan halus) dan air dalam beberapa proporsi tertentu  tergantung  pada  desain  campuran.  Agregat  kasar  memberikan  massa  dan  kekuatan,  agregat  halus  (pasir) mengisi rongga dan menambah kekuatan (Dalal et al , 2022). Salah satu bahan yang banyak diteliti untuk digunakan sebagai pengganti agregat alami dalam beton adalah limbah daur ulang bongkahan beton yang dihancurkan.
Salah satu kesulitan dalam penerapan agregat daur ulang beton dalam praktiknya adalah kontrol air agregat daur ulang isi. Penyerapan air yang tinggi dan heterogenitas agregat daur ulang menyebabkan kesulitan untuk menentukan air yang  akurat  dari  formula.  Selain  itu,  penyerapan  air,  antara  akhir  pencampuran  dan  pengecoran  di  lokasi,  dapat mengubah  kemampuan  kerja  beton  selama  pengangkutan.  Memang,  ditunjukkan  bahwa  agregat  daur  ulang  dapat menyerap  antara  100  detik  dan  1  jam  hingga  5%  air  dari  campuran  (Le,  H.  B.,  &  Bui,  Q.  B. 2020).  Dan  terdapat penelitian sebelumnya yang menggunakan agregat kasar dari limbah bongkahan konstruksi beton.
Penelitian  Abera  tahun  2022,  menyatakan  faktor  pemadatan  dan  perilaku  terkait  lainnya  dari  bahan  beton  yang dihasilkan dari bahan agregat daur ulang sebagai substitusi 100% untuk bahan agregat alam jauh lebih rendah dari tingkat kinerja yang diharapkan. Penggantian material agregat daur ulang ke material agregat konvensional hingga 35% dapat menyebabkan penurunan kekuatan tekan minimum  dalam waktu pemeraman  28 hari. Ini adalah sekitar
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999
Vol. 6 No. 1, September 2022 35-42
kurang  dari  30%  penurunan  kekuatan  jika  dibandingkan  dengan  kekuatan  agregat  normal.  Penyelidikan merekomendasikan  berdasarkan  kinerja  bahan  beton  yang  mengandung  bahan  daur  ulang  dari  puing-puing  C&D sebagai  pengganti  bahan  alami.  Memasukkan  material  ini  ke  dalam  pekerjaan  beton  hingga  40%  tidak  akan menyebabkan kerusakan besar pada struktur ringan proyek teknik sipil. Dan juga dapat diterapkan pada konstruksi jalan untuk pergerakan kendaraan ringan (Abera, 2022).
Penelitan  Dabiri  dan  rekan  tahun  2022,  menyatakan  dalam  hal  jenis  (ukuran)  agregat,  penggantian  agregat  kasar dengan  agregat  daur  ulang  menyebabkan  lebih  banyak  pengurangan  kekuatan  tekan  daripada  agregat  halus  atau penggantian agregat halus dan kasar. Dengan mempertimbangkan umur pengujian beton, untuk beton dengan agregat halus daur ulang pengurangan kuat tekan 3 hari lebih tinggi dari kuat tekan 7 dan 28 hari sedangkan untuk beton yang menggabungkan beton kasar atau beton daur ulang halus dan kasar, penurunan kuat tekan 28 hari lebih tinggi dari 3 dan 7 hari (Dabiri et al , 2022).
Penelitian Arun dan rekan tahun 2021, menyatakan, menggunakan agregat kasar daur ulang yang dikumpulkan dari beton yang dihancurkan. Dalam beton, agregat kasar menyumbang volume utama beton. Daur ulang agregat kasar akan menjadi pilihan ideal untuk mengurangi jumlah limbah beton yang dibuang ke tempat pembuangan akhir. Fokus utama penelitian ini adalah mencari perubahan kuat tekan kombinasi beton yang dibutuhkan dengan menggunakan agregat kasar daur ulang sebagai pengganti agregat kasar  alami dan membandingkan kekuatan beton agregat kasar daur ulang dengan kekuatan beton agregat kasar alami (Arun et al , 2021)

## 3. METODOLOGI
Pemeriksaan laboratorium guna mengetahui sifat dasar bahan agregat daur ulang dan bahan  agregat alami. Metode standar juga digunakan untuk menghasilkan bahan sampel. Penggunaan agregat kasar limbah bongkahan beton dan agregat  kasar  alami,  pasir  perlu  diuji  sifat  fisik  bahan  tersebut  guna  memberikan  konstribusi  pada  kekuatan  tekan beton.  Agregat adalah komponen penting dari beton, dan karakteristiknya  memiliki pengaruh penting pada kinerja beton segar dan beton yang mengeras, seperti ukuran partikel, bentuk, dan gradasi (Yan et al , 2020). Hasil pemeriksaan sifat fisik agregat kasar limbah bongkahan beton dan agregat kasar alami, pasir dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1 . Hasil pemeriksaan agregat
Parameter Hasil Syarat Metode Agregat kasar alami Agregat kasar limbah bongkahan beton Pasir Berat jenis 2,767 2,622  . 2,5 SNI 1969-2008 2,644 SNI 1970-2008 Penyerapan 1,647 3,145 Max. 3 % SNI 1969-2008 1,750 Max. 2 % SNI 1970-2008 Berat isi 1,55 1,50 SNI 03 4804 1998 1,67 Kadar air 0,732 0,741 SNI 03 1971 1990 1,165 Kadar lumpur 1,738 1,374 Max. 1 % SNI 03 1971 1990 1,087 Max. 5 % SNI 03 2816 1992 Abrasi 25,40 27,05 Max. 27 % SNI 2417 2008 - - -
Distribusi  ukuran  partikel  untuk  produk  dari  setiap  pengujian  adalah  diukur  menggabungkan  pengayakan  manual untuk material (Fladvad et al , 2020). Distribusi ukuran partikel ditentukan melalui analisis saringan (Ray et al, 2021).
Hasil analisa saringan agregat gabungan (agregat kasar alami) dapat dilhat pada Gambar 1.
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999 Vol. 6 No. 1, September 2022
36-42
Gambar 1. Gradasi gabungan agregat kasar alami
Gradasi atau distribusi ukuran partikel pasir mempengaruhi sifat-sifat beton seperti kerapatan pengepakan, kandungan rongga,  kemampuan  kerja  dan  kekuatan  (Sabih et  al ,  2016).  Gradasi  berupa  sebaran  butir  agregat  dalam  satuan persentase, agregat kasar material lolos ayakan ukuran 20 mm, dan pasir lolos ayakan 4,75 mm (Syahrul et al , 2021). Pada penelitian ini dilakukan pengujian analisis saringan agregat kasar limbah bongkahan beton, agregat kasar alami dan pasir, serta modulus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
Hasil analisa saringan agregat gabungan (agregat kasar limbah bongkahan beton) dapat dilihat pada Gambar 2.
Gambar 2. Gradasi gabungan agregat kasar limbah
Rasio  campuran  bahan  yang  digunakan  untuk  beton  kontrol  adalah  1  ; 1.57  ; 4.24  (semen  ;  pasir  ;  agregat  kasar). Desain pencampuran masing-masing (Liu et al , 2021). Target kekuatan tekan beton 24,5 MPa atau 250 Kg/cm 2 dengan tinjauan 28 hari, kubus dimensi 150 mm x 150 mm x 150 mm. Kuat tekan merupakan salah satu sifat mekanik utama beton. Kuat tekan dihitung dengan ultimate beban dibagi dengan luas penampang yang menahan beban dan dinyatakan dalam megapascal (MPa) (Gil et al , 2022).
Jumlah sampel dapat dilihat pada Tabel 2.
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999 Vol. 6 No. 1, September 2022
37-42 Tabel 2 . Jumlah sampel Agregat kasar limbah bongkahan beton (%) Umur 3 hari Umur 28 hari Total 0 6 6 12 100 6 6 12 Total sampel 24
Pengujian kekuatan tekan kubus dapat dilihat pada Gambar 3.
Gambar 3. Uji tekan kubus beton
Sesuai desain campuran. Setelah pencampuran beton, yang dilakukan secara bertahap memaksimalkan kemampuan kerja beton (Cuesta et al , 2022). Persiapan dan proporsi campuran merupakan proses penimbangan jumlah sampel kering, semua bahan semen agregat kasar, pasir, dicampur dalam mixer selama 8 – 10 menit dengan rasio komposisi beton 1 ; 1.57 ; 4.24. Rasio air semen ( Mohe et al , 2022), sebesar 0,63 dan konstan digunakan pada campuran 0 % dan  100  %  agregat  kasar  limbah  bongkahan  beton.  Proporsi  campuran  beton  merupakan  parameter  penting  untuk menentukan kemampuan penyerapan air dari beton. Peran masing-masing komponen individu menentukan kelayakan proses (Sahoo et al , 2021).

## 4.  HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian terkait kinerja beton menggunakan agregat kasar alami dan agregat kasar limbah bongkahan beton diperoleh beberapa cakupan hasil pengujian.

## Modulus halus butir
Modulus halus butir merupakan nilai indeks yang digunakan untuk ukuran kehalusan atau kekasaran butiran material beton, modulus halus butir dideskripsikan sebagai jumlah persen komulatif dari butiran material betonyang tertahan diatas ayakan dan dibagi seratus. Hasil analisa gradasi gabungan modulus halus butir pasir 3,593 dan modulus halus agregat kasar alami 6,987. Nilai modulus halus butir campuran 6,00 sehingga persentasi berat pasir terhadap agregat kasar alami 41,00 %. Hasil modulus halus butiran agregat kasar alami dan pasir dapat dilihat pada Tabel 3.
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999
Vol. 6 No. 1, September 2022 38-42 Tabel 3. Modulus halus butiran Ayakan (mm) Agregat kasar alami Pasir Tertahan (%) Tertahan komulatif (%) Tertahan (%) Tertahan komulatif (%) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 20 35,34 35,34 0,00 0,00 10 45,09 80,42 15,67 15,67 4,8 13,00 93,42 5,97 21,65 2,4 2,84 96,26 12,83 34,48 1,2 1,22 97,48 13,71 48,19 0,6 0,49 97,93 16,55 64,74 0,3 0,41 98,33 12,73 77,47 0,15 1,22 99,55 19,59 97,06 Sisa 0,49 - 2,94 - Jumlah 100 698,74 100 359,26
Hasil analisa gradasi gabungan modulus halus butir pasir 3,593 dan modulus halus agregat kasar alami 6,731. Nilai modulus halus butir campuran 6,00 sehingga persentasi berat pasir terhadap agregat kasar alami 30,35 %. Hasil modulus halus butiran agregat kasar limbah bongkahan beton dan pasir dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Modulus halus butiran
Ayakan (mm) Agregat kasar limbah bongkahan beton Pasir Tertahan (%) Tertahan komulatif (%) Tertahan (%) Tertahan komulatif (%) 40 0,00 0,00 0,00 0,00 20 32,57 32,57 0,00 0,00 10 41,75 74,32 15,67 15,67 4,8 10,44 84,76 5,97 21,65 2,4 6,26 91,02 12,83 34,48 1,2 4,18 95,20 13,71 48,19 0,6 2,09 97,29 16,55 64,74 0,3 1,25 98,54 12,73 77,47 0,15 0,84 99,37 19,59 97,06 Sisa 0,63 - 2,94 - Jumlah 100 673,07 100 359,26

## Rancangan campuran
Desain campuran bertujuan untuk mendapatkan berat setiap material beton yaitu semen, agregat kasar, pasir, dan air. Pengaruh proporsi pencampuran pasta semen pada kekuatan tekan sangat besar (Park et al , 2022). Desain campuran beton  biasanya  dilakukan  sesuai  dengan  prosedur  standar  yang  ditentukan  dalam  kode  yang  dikembangkan  oleh lembaga yang diakui seperti Lembaga Penelitian Bangunan (Joshua et al , 2020). Komposisi campuran beton sesuai prosedur Standar Nasional Indonesia dapat dilhat pada Tabel 5.
Tabel 5. Komposisi campuran beton (m 3 ) Material Persentasi agregat kasar limbhan bongkahan beton 0 % 100 % Semen 325,39 kg 316,83 kg Agregat kasar 1380,43 kg 1344,14 kg Pasir 510,57 kg 497,15 Air 205 liter 199,61 liter Perbandingan 1 ; 1,57 ; 4,24 1 ; 1,57 ; 4,24
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999
Vol. 6 No. 1, September 2022 39-42

## Kekuatan tekan
Hasil pengujian yang diperoleh dari kuat tekan untuk semua campuran beton direpresentasikan secara grafis (Panda et al , 2020). Kekuatan tekan dari beton normal (Zhu et al , 2020) atau 0% agregat limbah lebih rendah sebesar 11,54 % terhadap kekuatan tekan beton agregat kasar limbah bongkahan beton pada  umur 3 hari. Kekuatan tekan beton 28 hari 0 % agregat kasar limbah meningkat 27,64 % terhadap kekutan tekan 100 % agregat kasar limbah bongkahan beton. Hasil kekuatan tekan beton umur 3 hari dapat dilihat pada Gambar 4.
Gambar 4. Kekuatan tekan beton 3 hari
Hasil kekuatan tekan beton umur 28 hari dapat dilihat pada Gambar 5.
Gambar 5. Kekuatan tekan beton 28 hari

## Berat satuan
Berat satuan digunakan untuk mengevaluasi campuran beton 0 % dan 100 % agregat kasar limbah bongkahan beton. Berat satuan campuran beton ditentukan pada 3 dan 28 hari perawatan air dengan mengukur berat dan volume benda uji. Timbangan otomatis digunakan untuk mengukur berat sedangkan dimensi spesimen diukur menggunakan jangka sorong (Azeez et al , 2019). Hasil berat satuan beton dapat dilihat pada Gambar 6.
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999 Vol. 6 No. 1, September 2022
40-42

## Gambar 6. Berat isi beton

## 5.  KESIMPULAN
Kinerja beton berbahan agregat kasar limbah bongkahan beton, umur 3 hari memiliki kekuatan beton meningkat 11,54 % lebih tinggi terhadap beton berbahan agregat alami, umur 28 hari kekuatan beton menurun 27,64 % terhadap beton agregat alami. Hal tersebut ada zona transisi antara permukaan agregat berupa mortar lama yang melekat pada agregat limbah  bongkahan  beton  sehingga  penyerapan,  porositas  tinggi  dan  berpengaruh  pada  permeabilitas  beton  yang mengarah rendahnya kekuatan tekan beton di umur 28 hari atau lebih.

## DAFTAR PUSTAKA
Abera,  Y.  S.  A.  (2022).  “Performance  of  concrete  materials  containing  recycled  aggregate  from  construction  and demolition waste”. Result and Materials (14) 100278, https://doi.org/10.1016/j.riama.2022.100278.
Arun,  A., Chekravarty, D., & Murali, K. (2021). “Comparative  analysis on natural  and recycled coarse  aggregate concrete”. Materials Today: Proceedings , https:/doi.org/10.1016/j.matpr.2021.04.352.
Azees M. O., Ahmad S., Al-dulaijan S. U., Maslehuddin M., Naqvi A. A. (2019). “Radiation Shielding Performance of  Heavy-Weight  Concrete  Mixtures ” . Construction  and  Building  Materials (224)  284-291, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2019.07.077.
Bamigboye,  G.,  Tarverdi,  K.,  Adigun,  D.,  Daniel,  B.,  Okorie,  U.,  &  Adediran,  J.  (2022).  “An  apprasial  of  the mechanical, microstructural, and thermal characteritics of concrete containing waste PET as coarse aggregate”. Cleaner Waste Systems (1) 100001, https://doi.org/10.1016/j.clwas.2022.100001.
Cuesta V. R., Evangelista L., Brito J. D., Skaf M., Manso J. M. (2022). “Shringkage Prediction of Recycled Aggregate Structural Concrete With Alternative Binder Through Partial Correction Coefficients”. Cement and Concrete Composite ( 129) 104506, https://doi.org/10.1016/j.cemconcomp.2022.104506.
Dabiri, H., Kioumarsi, M., Kheyroddin, A., Kandiri, A., & Sartipi, F. (2022). “Compressive strength of concrete with recycled  aggregate;  a machine  learning-based  evaluation”. Cleaner Materials (3)  100044, https://doi.org/10.1016/j.clema.2022.100044.
Dalal,  S.  P.,  Dalal,  P.,  Motiani,  R.,  &  Solanki,  V.  (2022).  “Experimental  investigation  on  recycling  of  waste pharmaceutical blister powder as partial replacement of fine aggregate in concrete”. Resource, Conservation & Recyling Advances (14) 200076, https://doi.org/10.1016/j.rcradv.2022.200076. Ding,  T.,  Wong,  H.,  Qiao,  X.,  &  Cheeseman,  C.  (2022).  “Depeloving  circular  concrete:  acid  treatment  of  waste concrete fines”. Jurnal of Cleaner Production (365) 132615, https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.132615. Eckbo, C., Okkenhaung, G.,  & Hale,  S.  E. (2022). “The  effects od soil organic  matter  on leaching of  hexavalent chromium from concrete waste: batch and column experiments”. Journal of Environmental Management ( 309) 114708, https://doi.org/10.1016/j.jenvman.2022.114708.
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999
Vol. 6 No. 1, September 2022 41-42
Fladvad  M.,  and  Onnela  T.  (2020).  “Influence  of  Jaw  Crusher  Parameters  on  the  Quality  of  Primary  Crushed Aggregates”. Minerals Engineering (151) 106338, https://doi.org/10.1016/j.mineng.2020.106338.
Gil,  J.  P.,  Palencia,  C.,  Monteiro,  N.  S.,  &  Garcia,  R.  M.  (2022).  “To  predict  the  compressive  strength  of  self compaction concrete  with recycled aggregates utilizing ensemble  machine learning models”. Case  Studies  in Construction Materials (16) e01046, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e01046.
Joshua O., Olusola K. O., Ndaku D. O., Ede A. N., Olofinnade O. M., and Job O. F. (2020). “Modified Mix Design Development  Specification  Batched  by  Volume  from  Specified  Mix  Design  by  Weight  Towards  Improved Concrete Production”. Methodsx (7) 100817, https://doi.org/10.1016/j.mex.2020.100817.
Khatab,  H.  R.,  Al-Samaraie,  M.  I.  A.,  Muhammed,  Z.  Q.,  Al-Samaraie,  A.  A.  (2021).  “Teh  influence  of  waste  of concrete  masonry units as coarse aggregate on concrete properties”. Material Today: Proceedings (42) 1810- 1815, https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.12.186.
Le, H. B., & Bui, Q. B. (2020). “Recycled aggregate concretes a state of the art from the microstructure to the structural performance”.
Construction and Building Materials (257) 119522,
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119522.
Liu, Z., Chin, C. S., & Xia, J. (2021). “ Improving recycled coarse aggregate (RAC) and recycled coarse aggregate concrete  (RCAC)  by  biological  denitrification  phenomenon”. Constructuion  and  Building  Materials (301) 124338. https://doi.org/10.106/j.conbuildmat.2021.124338.
Meena, R. V., Jain, J. K., Chouhan, H. S., & Beniwal, A. S. (2022). “Use of waste ceramics to produce sustainable concrete: a review”. Cleaner Materials (4) 100085, https://doi.org/10.1016/j.clema.2022.100085.
Miraldo, S., Lopes, S., Torgal, F. P., & Lopes, A. (2021). “Advantages and shortcomings of the utilization of recyled wastes  As  aggregates  in  structural  concretes”. Construction  and  Building  Materials (298)  123729, https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2021.123729.
Mohe  N.  S.,  Shewalul  Y.  W.,  and  Agon  E.  C . (2022).  “Experimental  Investigation  on  Mechanical  Properties  of Concrete  Using  Different  Sources  of  Water  for  Mixing  and  Curing  Concrete”. Case  Studies  in  Construction Materials (16) e00959, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2022.e00959.
Nedeljkovic, M., Visser, J., Savija, B., Valcke, S., & Schlangen, E. (2021). “Use of fine recycled concrete aggregates in concrete: a crtical review”. Journal of Building Engineering (38) 102196, https://doi.org/10.1016/j.jobe.2021.102196.
Panda K. C., Behera S., and Jena S.(2020). “Effect of Rice Husk Ash on Mechanical Properties of Concrete Containing
Crushed Seashell as Fine Aggregate”. Materials Today: Proceedings , https://doi.org/10.1016/j.matpr.2020.04.049.
Park  S.,  Moges  K.  A.,  Wu  S.,  Pyo  S.  (2022) .  “ Characteristics  of  Hybrid  Alkaline  Cement  Composite  with  High Cement Content: Flash Set and High Compressive Strength”. Journal of Materials Research and Technology (17) 1582 1597.
Ray, S., Haque, M., Rahman, M.M., Sakib, M. N., & Rakib, K. A. (2021). “Experimental investigation and SVM- based prediction of compressive and splitting tensile strength of ceramic waste aggregate concrete”. Journal of King Saud University – Engineering Sciences , https://doi.org/10.1016/j.jksues.2021.08.010.
Sabih G., Tarefder R. A., and Jamil S. M. (2016). “Optimization of Gradation and Fine Modulus of Naturally Fine Sands  for  Improved  Performance  as  Fine  Aggregate  in  Concrete”. Procedia  Engineering (145)  66-73, https://doi.org/10.1016/j.proeng.2016.04.016.
Sahoo  A.  K.,  and  Kar  B.  B.  (2021).  “Water  Absorptivity  and  its  Impact  on  Various  Properties  of  the  Concrete Materials ” . Materials Today: Proceeding , https://doi.org/10.1016/j.matpr.2021.01.474.
Sithole, N. T., Tsotetsi, N. T., Mashifana, T., & Sillanpaa. M. (2022). “Alternative cleaner production of sustainable concrete  from  waste  foundry  sand  and  slag”. Journal  of  Cleaner  Production (336)  130399, https://doi.org/10.1016/j.clepro.2022.130399.
Syahrul., Tjaronge M. W., Djamaluddin R., Amiruddin. A. A . (2021). “ Flexural Behavior of Normal and Lightweight Concrete  Composite  Beam”. Civil  Engineering  Journal ,  e-ISSN:  2476-3055,  Vol  7,  No  03,  March, http://dx.doi.org/10.28991/cej-2021-03091673.
Tangaramvong, S., Nuaklong, P., Khine, M. T., & Jongvivatsakul, P. (2021). “The influences of granite industry waste on  concrete  properties  with  different  strength  grades”. Case  Studies  in  Construction  Materials (15)  e00669, https://doi.org/10.1016/j.cscm.2021.e00669.
Jurnal Riset Rekayasa Sipil Universitas Sebelas Maret ISSN: 2579-7999
Vol. 6 No. 1, September 2022 42-42 Wang,  B.,  Yan,  L.,  Fu,  Q.,  &  Kasal,  B.  (2021).  “A  comprehensive  review  on  recycled  aggregate  and  recycled aggregate concrete”. Resources, Conservation & Recycling (171) 105565, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105565.
Yan W., Cui W., and Qi L. (2020). “Effect of Aggregate Gradation and Mortar Rheology on Static Segregation of
Self-Compaction Concrete”. Construction and Building Materials (259) 119816,
https://doi.org/10.1016/j.conbuildmat.2020.119816.
Zaccardi, Y. A. V., Marsh, A. T. M., Sosa, M. E., Zega, C. J., Belie, N. D., & Bernal, S. A. (2022). “Complete re- utilization of waste concretes-valorisation pathways and research needs”. Resources, Conservation & Recycling (177) 105955, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.105955.
Zhu L., Zhao C., and Dai J. (2020). “ Prediction of Compressive Strength of Recycled Aggregate Concrete Based on Gray Correlation
Analysis ”. Construction and Building Materials (273) 121750,
https://doi.org/10.106/j.conbuildmat.2020.121750.